178 ■ -— - 



eine gänzliche ünscliraelzbarltcit; verändern ihre verschiedenen Fiir- 

 ben sämmtlich in dunkel braunroth, behalten auf der Oberfläche 

 zwar ihren Glanz, werden aber spröde und im Bruche erdigt und 

 matt. 



In verschiedenen Feuersgraden des Nymphenburger Porzel- 

 lan-Ofens, während der Dauer eines Brandes von 20 Stunden, und 

 zwar ; 



a) bey 10° bis 12° Wcgw. im Verglühfeucr, zeigte sich 

 kein Zerspringen der Stücke; im übrigen aber genau das- 

 selbe Verhalten, wie vor demLöihrohre, wobey 100 Gran 

 des gefleckten, einen Gewichtsverlust von 8^50, und des 

 einfarbigen von r),25 erlitten/ ' -^ '- '^ 1 * '^ -' ^ ^''-^ 



6) Bey 130° bis 135° W. in der schwachfeh Zone des Gut- 

 ofens, verloren die Stücke ihren Glan:'., ihre Farbe neig- 

 te sich vom rothbraunen ins pflaumenbiauc, und ihre 

 Unterlage zeigte Spuren einer gelbbraunen Färbung. 



c) Bey 140° bis 145° W. in der schärfsten Zone des Gut- 

 ofens, wurde die Oberfläche der Stücke mit metallisch 

 glänzenden, dem Magnete folgsamen Eisen -Schüppchen 

 überzogen*}, die innere Masse grünlicht schwarz, etwas 

 porös und zusammengesintert, sehr spröde, und die li- 

 nienweiten Umkreise bräunlichtgelb gefärbt. — 



Zur 



*) Diese merliwürdige Erscheinung, welche sowohl eine Reduction als eine Ver- 

 flüchtigung des Eisenoxides ohne Desoiidations- ZusatJ in sehr hohen Feu- 

 ersgraden beweiset, findet auch bey hünstlichen Verbindungen de» Eisenoxi- 

 des mit Tbonerdc und bey inehrern andern Metalloxiden, namentlich beym 

 Uran, Bobalt und Braunstein Slatt, die sämmtlich in diesen Hil/.graden vo» 

 ihren böhera auf niedere Oxidationsgrade curücligeheD. 



